{^1^ ) 

 bonesurlefer, on peut employer avec avantage l'ammoniaque qui fourni 

 l'azote, et le gaz de l'éclairage qui donne le carbone : les réactions chi- 

 miques produites ainsi par des gaz donnent des composés purs; elles peu- 

 vent être facilement suivies et régularisées. 



» 2° Lorsque le fer n'a pas été soumis pendant un temps trop long à 

 l'action du gaz ammoniaque, il ne produit pas d'écaillés d'azoture de fer. 

 il est simplement azoté, devient alors d'un blanc de zinc, conserve en partie 

 sa malléabilité et ressemble à un véritable alliage. 



» 3° Le fer chauffé dans un courant de gaz d'éclairage se carbure immé- 

 diatement et se transforme en fonte grise, graphiteuse, très-douce, qui m'a 

 paru d'une grande fusibilité et qui doit se prêter parfaitement aux opéra- 

 tions les plus 6nes du moulage : dans cette réaction du gaz de l'éclairage 

 sur le fer, l'acier ne prend jamais naissance. 



» 4° Le phénomène de l'aciération se manisfeste lorsqu'on fait réagir 

 sur le fer le carbone et l'azote. 



» 5° Le fer pur qui, sous l'influence du gaz de l'éclairage, se transforme en 

 fonte très-fusible, perd sa fusibilité et se change en acier par l'action du gaz 

 de l'éclairage, s'il a été préalablement azoté. Des fragments du même métal 

 ont été azotés pendant des temps très-différents et soumis ensuite à 1 action 

 du gaz de l'éclairage : ceux qui retenaient une faible proportion d'azote ne 

 s'aciéraient que très-incomplétement; ceux, au contraire, qui ont été forte- 

 ment azotés ont produit un acier magnifique : c'est donc eu quelque sorte 

 la proportion d'azote qu'un fer contient qui, au moment de la carburation, 

 déterminera le degré de l'aciération. 



» 6° Il ne me paraît plus possible d'admettre que la cémentation soit pro- 

 duiteexclusivementparun corps carburé volatil, puisque le gaz de l'éclairage, 

 agissant au rouge sur le fer, ne forme que de la fonte, tandis que la présence 

 préalable de l'azote dans le métal donne immédiatement naissance à l'acier. 



» 7° Lorsque le fer se transforme en acier, le carbone n'élimine pas 

 l'azote, car j'ai reconnu que tous les aciers du commerce sont azotés et dé- 

 gagent en abondance de l'ammoniaque lorsqu'on les soumet à l'action de 

 l'hydrogène sec. 



» 8" Tous ces faits conduisent donc à la conséquence suivante qui ré- 

 sume mon travail : c'est que l'acier n'est pas, comme on l'a cru jusqu'à pré- 

 sent, un carbure de fer, mais bien un fer azoto-carburé. 



» Pour exprimer la composition de l'acier j'ai adopté la dénomination 

 àe fer azoto-carburé, parce qu'elle exprime bien mon opinion sur la constitu- 

 tion de ce corps dans lequel des proportions très-faibles de métalloïde 

 modifient d'une manière si profonde les propriétés du fer. » 



C. R., iSCi, i" Semeitvc. (T. LU, >'» 10.) 56 



